— 283 - 
Para determinar el estado de pureza de las fibras se tratan por el 
ácido sulfúrico concentrado : si son puras este las disuelve sin colorear- 
se y sin dejar residuo insoluble. 
Por el desgomado el peso de las fibras se reduce á 60 ojo y se ob- 
tiene un producto muy solicitado, cuya blancura y brillo rivaliza 
con la seda 
La aplicación de los baños químicos debe hacerse con mucha pre- 
caución, á fin de conservar á las fibras su tenacidad y el aspecto sedoso. 
Modificaciones del procedimiento “Fremy”, han permitido obtener 
un rinde mayor en fibras peinadas, que alcanza á 70 ojo. 
Ahora bien, si las varias cuestiones han sido resueltas, en pequeña 
escala, en el laboratorio, no sucede lo mismo en la práctica, ó en 
gran escala. Además del desgomado y del aislamiento de las fibras, 
hay otras cuestiones que solucionar, á fin de que el producto se halle 
en las condiciones que las diversas y numerosas necesidades de la in- 
dustria, exigen. 
Empaque de las fibrns 
Con las fibras ó cintas se hacen pacas, que se reúnen para formar 
fardes y se someten á una fuerte presión. Conviene que cada paca con- 
tenga fibras de la misma longitud. Las pacas están formadas, general- 
mente, de madejas, de 250 á 300 gramos, atadas con cintas en las extre- 
midades y en al parte central, para mantenerlas apretadas. 
Para no doblar las fibras se da á las pacas el largo que aquellas 
tienen. 
Propiedades de las fibras 
Las fibras presentan las dimensiones siguientes: (Carlos Aurelio 
Rovelli) de 60 á 250 milímetros de largo, más á menudo 120 mm. ; 
de 40 á 80 micromilímetros de ancho ó diámetro, á menudo 60; relación 
entre el largo y el ancho 2.400 micromilímetros, término medio. Tie- 
nen forma cilindrica, presentando un canal ancho en la parte central 
y estrías en el sentido longitudinal, como también en el sentido trans- 
versal. Las extremidades terminan en punta redondeada. Están cons- 
tituidas por celulosa pura. Por combustión de la materia seca, se 
obtiene 2 o|o de cenizas. 
Las fibras se hinchan mucho en el amoniuro de cobre, pero no 
se disuelven; con el iodo y el ácido sulfúrico adquieren coloración azul 
pálida ó colorada (NVeisner, Schlósinger) ; con el sulfato de anilina, no 
presentan ninguna reacción notable. 
En el comercio se encuentra el China-grass algodón izo do, cuyas 
